149 



n'est que de 1,33 pour %• Cette anomalie ne paraît pas provenir d'une erreur 

 d'analyse, puisque le total des éléments trouvés forme presque exactement 100. 



Le résidu insoluble dans les acides consiste principalement en sable siliceux 

 mélangé mécaniquement au calcaire : il ne contient que très-peu d'argile fer- 

 rugineuse. Les chaux provenant des échantillons ne sont donc nullement hy- 

 drauliques. 



La densilé des échantillons est à peu près uniforme, et égale en moyenne 

 à 2,50, soit 2,500 kil. au mètre cube. 



Gélivité. Deux échantillons ont été examinés, au point de vue de la gélivité , 

 par la méthode ordinaire qui consiste à imbiber la pierre d'une dissolution 

 saturée de sulfate de soude et à examiner les effets produits par la cristallisa- 

 tion du sel. Aucun des échantillons n'a été trouvé gélif. 



N° \. Type de la pierre de Rairie, 2 e horne, desséchée depuis plus d'un an. 



N° 2. Cale, de Lézigné, sorti depuis deux mois seulement de la carrière. 



NOTE B. 



Parmi les causes qui amènent le délit ou l'altération de nos calcaires juras- 

 siques, nous trouvons d'abord l'emploi prémaiuré de matériaux récemment ex- 

 traits, la facilité de la taille à ce moment indique la résistance moindre à l'é- 

 crasement, et la gélivité paraît tenir à la persistance de l'eau de carrière. 

 Il eût donc été intéressant d'étudier la proportion de cette humidité naturelle 

 et sa décroissance pendant une année de dessiccation, mais les éléments nous 

 manquent pour cette partie de la question. On sait toutefois, notamment par 

 les travaux de M. Delesse (1), les relations qui existent pour les roches poreuses, 

 provenant des carrières baignées par des nappes d'eau, entre l'eau de carrière 

 et l'eau d'imbibition : or tel étant le cas des matériaux que nous examinons, 

 nous avons recherché avec soin la capacité d'imbibition de chacun d'eux en 

 suivant exactement les indications du savant président annuel de la Société 

 géologique. 



Nous n'avons opéré que sur des fragments desséchés spontanément et main- 

 tenus au sec depuis une année en moyenne : leur poids variait entre deux et trois 

 cents grammes et leur cube entre cinq et 8 centimètres de côté, sur une épais- 

 seur généralement inférieure. Autant que possible nous avons pris un échantil- 

 lon dans chacun des bases qui présentaient une structure spéciale. Nous avons 

 enfin étudié par comparaison deux calcaires jurassiques étrangers à l'Anjou, 

 mais très recherchés dans les grandes constructions de notre pays. Le tableau 

 suivant résume les proportions obtenues; nous y avons joint celles que M. De- 

 lesse a indiquées pour les seules roches de son tableau qui puissent être natu- 

 rellement raprochées des nôtres. 



(1) Bulletin de la Société géologique de France, t. JCIX, p. 64, 1861 -62. 



